— 158 — 



Seque: Tabella I. 



N. d'ordine II 



Indicazioni 



Nella 

 Pb 



coppia 

 Metallo 



Pb 



solo 



Metallo 

 solo 



P » 0 



M 0 



Temperii- 



tura 

 dell'espe- 

 rienza 





Serie 



6 a — 



Coppia Piombo-Eamk in bechers separati. 







1 





n CO 



0,05789 



picc. quant. 



0,05604 



picc. quant. 



1,03 





22°-23° 



2 





lis 



3 a 



0,06000 





0,06759 





0,88 





23 -24 



3 





o>; 1 

 «< 2 j? 



0,08296 



n 



0,07649 





1,08 





23 -24 



4 





b p ~ 

 w ^ 



0,06964 



n 



0,06546 





1,06 





25 -26 





Media . . . 



0,06762 



» 



0,06639 



n 



1,01 







Dall'esame dei risultati analitici della prima serie di determinazioni, 

 si rileva che la quantità di piombo e di zinco passato in soluzione dalla coppia 

 è, presso a poco, la stessa che passa in soluzione dal piombo e dallo zinco 

 isolati. È vero che le cifre, prese due a due, non sono concordanti : ma è 

 pur vero che le discordanze si alternano; lo che significa che esse sono dovute, 

 più che altro, ad errori di metodo, ad evitare i quali non bastano le precau- 

 zioni prese e di cui è già stato reso conto. Meglio, adunque, che alle cifre 

 singole, dobbiamo affidarci alle medie, risultanti da un buon numero di deter- 

 minazioni in serie, nelle quali gli errori in un senso o nell'altro sono com- 

 pensati. Ed è anche per rendere maggiormente attendibili le medie, in questa 

 prima serie, che alla 6 a determinazione ho alternato le lamine, nella tèma 

 che differenze nello stato fisico del metallo nelle lamine stesse avessero appor- 

 tato differenze nella solubilità o nella facilità di ossidazione. 



Le medie ci dicono che in questa l a serie si è sciolto più piombo e 

 più zinco dalle lamine fuori della coppia che non da quelle nella coppia. Ma 

 non stiamo rigorosamente alle cifre, per non cadere in errore, e concludiamo 

 che i metalli piombo e zinco si sciolgono in quantità eguale, sia disposti 

 in coppia, sia isolati, all'aria ed alla temperatura dell'ambiente, e che 

 quindi la disposizione in coppia non ha quella influenza sulla solubilità del 

 piombo e dello zinco, che si supponeva e si credeva generalmente. Ed anche 

 ammesso che una influenza esista, essa è tale che non si può rivelare eoi 

 metodi analitici ordinari. 



La media dei valori del rapporto tra la quantità del piombo e dello 

 zinco disciolto dalle lamine in coppia e quello disciolto dalle lamine isolate, 

 è vicinissima alla unità: lo che significa che le quantità disciolte dell'uno 

 e dell'altro metallo presi separatamente, sono pressoché eguali. 



Nella 2 a serie di esperienze, nelle quali il piombo e lo zinco in coppia 

 sono stati immersi nell'acqua, contenuta nello stesso becher, la quantità dei 

 metalli disciolti dalle lamine in coppia sono sempre superiori a quelle di- 

 sciolte dalle lamine corrispondenti isolate, visibilmente nelle singole deter- 

 minazioni della serie e più visibilmente ancora nelle medie. A questa, 



